»70 
stationär i3'i5", Linder clet all denna clieniiska le- 
gering lösgjorde sitt latenta värme. Är ihopsmält- 
ningen gjord i andra proportioner, så måste nöd- 
vändigt den i öfveiskott tillsatte metallen, h vil- 
ken är mechaniskt blandad med den cheraiska 
legeringen, börja, vid en bögre temperatur än 
denjias stelningstemperatur , att öfvergå till fast 
form ocb således frigöra sitt latenta värme. Det- 
ta gifver uppbof åt den öfre mobila punkten. 
Så t. ex. vid ZnSn^ böl jade den i öfverskott öf- 
ver ZnSii^ tilLsatta zinken, som i början var 
flytande, att mellan 290^ ocb 280° afsätta sitt 
latenta värme ocb öfvergå till fast form, så att 
blandningen bärefter blef en mecbanisk uppslam- 
ning af zink i fast form, uti den ännu flytande 
cbemiska legeringen ZnSn^, då deremot, innan 
afky] ningen bunnit till 290°, blandningen var 
en mecbanisk blandning af flytande zink i fly- 
tande ZnSn^. På samma sätt började det uti 
ZnSn*^ i öfverskott öfver ZnSn^ varande fly- 
tande tennet, att emellan 220^ ocb 210^ öfver- 
gå till fast form, ocb förorsakade derigenom af- 
kylningstidens förlängande ända till 4'4' " ^ö^^^^- 
ta tiotal. Af denna orsak måste på begge sidor 
om den cbemiska legeringen, det finnas en bft^ 
punkt, der tbermometern först blir stationär. När 
afkylningen bunnit till den temperatur vid bvil- 
ken denna legering stelnar, blir tbermometern 
åter stillastående tills legeringen afsatt allt sitt 
latenta värme. Detta är orsaken, bvarföre tber- 
mometern, legeringarne måtte vara gjorda i bvilka 
proportioner som belst, alltid måste komma att 
stadna vid den cbemiska legeringens stelnings- 
temperatur, d. v. s. bvarföre det måste finnas en 
absolut fix stelningspunkt, oberoende af legerin- 
gens procentiska sammansättning. 
